<H und RrnKws l l lii optischen Eigenschaften einigi II 898 



Messungen im (Gegensatz mit den unsrigen mit natürlicher Strahlung 

 führt worden sind, ist ein einwandfreier Vergleich mit den hier 

 mitgeteilt! n Beobachtungen nicht möglich. Immerhin kann festgestellt 

 werden, daß jene Versuche mit den unsrigen nicht in Widerspruch 

 stehen, denn 'In- Wellenlängi spricht fasl genau dem Maxi- 



mum des senkrech) zurVertikalach.se schwingenden Strahles, und sie 

 liegt, wie zu erwarten ist, auf der kurzwelligen Seite des gesamten 

 Spekt ralgebietes metallischer Reflexion. 



Fünfte Gruppe: Monokline Kristalle. 



Malachit, (( uOH),l <> 

 \ncli unsere Malachitplatte von Nischne Tagilsk wies stark her- 

 vortretende Faserstruktur auf. Die Faserrichtung zeigte jedoch keim d 

 einheitlichen \ erlauf, vielmehr waren auf dem untersuchten Flächem- 

 stück alle Richtungen angenähert gleich häufig vertreten, so daß von 

 einer Vorzugsrichtung nicht gesprochen werden kann Die Reflexions- 

 messungen wurden deshalb mit natürlicher. Strahlung ausgeführt. Dm 



lisse sind ilurch die gestrichelte Kurve in Fig. 6 gekennzeichnet. 

 Daß an keiner Stelle des Spektrums hohe Reflexions vermögen beob- 

 achtet weiden, hängt wohl mit dem komplizierten Kau der Basis dieses 

 kohlensauren Salzes zusammen. Die Kurve zeigt zwei Maxima, ein schär- 



>ei 34 u und ein seht wenig ausgeprägtes zwischen 70 und 



Yduiar. (K,Na)AlSi 1 1 



In der uns zur Verfügung stehenden, paralli gesell nitteneii 



rplatte war die Richtung der Kante /'.!/ ohne weiteres zu er? 

 kennen. Unsere Messungen beziehen sich auf die parallel und senk- 

 recht zu dieser Kante schwingenden Strahlen. Die Richtung senkrecht 

 zur Käme /' 1/ isi die Richtung der kristallographischen Symmetrie- 

 achse: dies« Vorzugsrichtung bleibt daher im ganzen Spektrum eine 

 der I lauptschwingungsrichtungen. 



Fig. 10, welche die Ergebnisse unserer Reflexionsmessungen am 

 Adular zur Anschauung bringt, lehrt, daß für jeden der beiden Strahlen 

 in dem hier untersuchten Spektralbereich nur ein Maximum deutlich 



irtritt, und /.war für <[r\i parallel l'M schwingenden bei 8oju, für 

 den senkrechl l'U schwingenden bei 98 u 



Spodumen, (Li, Na) U(Sil I 

 ' Unsere parallel 3 - Spodumenplatte zeigte zahlreiche 



feine Sprünge in Richtung: der Vertikalachse. Parallel und senkrecht z)i 

 Ijeser \ orzugsi ichtung polarisierte Strahlung wurde auf ihr Kelle 



